- 239 — 



warmen tot 80° C, het afscheppen van den aan de op- 

 pervlakte drijvenden koek en het scherp nafiltreeren om 

 te voorkomen, dat er kleine gedeelten van den koek toch 

 nog in den latex zouden achterblijven. 



Door al de onder A, B en C geooemde maatregelen 

 kan men rubber vervaardigen, die geheel vrij is van alle 

 vuil en daardoor zeer helder is. 



Van latex, die al vrij vuil is, kan meu, indien ze de 

 verwarming tot 80° nog verdraagt, caoutchouc ver- 

 vaardigen, die véél in kleur is verbeterd. Voor de afschei- 

 ding van het vuil is een temperatuur van 80° C. ook niet 

 beslist noodzakelijk, wel voor het dooden der enzymen. 

 Men kan voor het afscheiden van vuil met een veel la- 

 gere temperatuur volstaan. 



Ik heb te Banjoewangi in mijne voordracht gesproken 

 over een defaecatie-vat, dat toen in de maak was. Kort 

 daarna is het klaar gekomen en ik heb het sinds eenige 

 maanden achtereen gebruikt. 



In hoofdzaak is het als volgt ingericht. 



Een ijzeren vat, zwaar vertind, cirkelvormige door- 

 snede, van onder afgerond, diep 90 cM., met een diame- 

 ter van 60 cM., staat in een ander ijzeren vat. Beide vaten 

 zijn overal, dus ook op den bodem, 20 cM. van elkaar 

 verwijderd en zitten aan elkaar vast door verbindings-bou- 

 ten. In die ruimte van 20 cM. ligt een koperen serpentijn 

 met vijf windingen. Wordt de ruimte tusschen de vaten nu 

 met water gevuld en stoom toegelaten, dan kan het water 

 gemakkelijk aan de kook gebracht worden en, indien in het 

 vertinde vat latex wordt gedaan, deze verwarmd worden 

 tot de gewenschte temperatuur. 



In 20 minuten kan men met dit defaecatietoestel on- 

 geveer ^!^ M^. latex verwarmen tot 80" C. 



Het binnenste vat heeft een afloopbuis met kraan om het 

 vat te leegen, terwijl het buitenste vat eveneens een afloop- 

 kraan heeft, om het water te kunnen laten afvloeien. 



